203 
Det af Bessemer konstruerede apparat, den saakaldte »konver¬ 
ter« eller Bessemer »pære« (B) (se planchen fig. 3 og 4), er en retort- 
eller pæreformig beholder af smedejernplader, indvendig beklædt med 
et ildfast materiale af et slags sandsten. Den kan dreie som et par 
horizontale tapper ved hjælp af et paa den ene tap anbragt tandhjul 
(fig. 3 t.), hvori griber ind en tandstang (s), befæstet til stempel¬ 
stangen af en hydraulisk pumpe (p). Gjennem den anden tap, som 
er hul (se fig. 4 tilhøire), blæses luft fra en kraftig blæsemaskine. 
Vinden føres gjennem et rør, (R. fig. 4) som udmunder i et vind- 
kammer (v, v) under bunden, hvorfra den fordeles gjennem talrige 
mindre vindpiber (p, p). Man behøver ca. 1000 kubikfod luft pr. 
minut for hver ton rujern i pæren. 
I modsætning til de ældre methoder benyttes især graat, helst 
kiselrigt rujern som raastof. Kiselet giver nemlig ligesom kulstoffet 
ved sin forbrænding megen varme. Naar konverteren er tilstræk- 
kelig ophedet, dreies den om i horizontal stilling med mundingeni 
opad og man lader det smeltede rujern, i. ex. indtil 7 å 10 tons, flyde 
ind; vinden ledes nu til, og konverteren føres tilbage i lodret stilling 
(som paa fig. 3 og 4), hvorefter der blæses i 20—25 minutter. 
Under blæsningen iagttages fra først af kun en svag flamme 
ved mundingen; ved fortsat blæsning blir denne flamme større 
og større, sterkt lysende og tilsidst blændende hvid; brændende 
jern og glødende slagge kastes ud og frembringer et helt fyr¬ 
verkeri. Efterhaanden som kulstofmængden formindskes, aftager 
flammen og forsvinder tilsidst pludselig i mundingen. Det øie- 
blik, da flammen forsvinder, maa bestemmes meget nøiagtigt, da 
produktet bliver mindre godt, om blæsningen fortsættes for længe 
eller afbrydes for tidlig. I konverteren findes nu kulstoffattigt 
smedejern, men blandet med jernoxyd og ubrugbart. Derfor til- 
sættes nogle faa °/ 0 smeltet speiljern, helst saa manganholdigt 
som mulig; dette mangan vil nemlig omdanne jernoxydet til jern* 
medens kulstoffet i speiljernet samtidig vil forøge produktets 
kulgehalt. Jo mere speiljern, der tilsættes, desto mere stiger 
kulmængden, og man er saaledes fuldstændig herre over denne; 
man kan fremstille alle overgange fra blødt jern til haardt staal. 
Det færdige produkt, Bessemermetal, heldes ud af pæren,, 
ved at denne dreies om i horizontal stilling, og støbes i former* 
(kokiller) for senere at glødes, hamres og udvaltses i stænger. 
